(48 ) 

 » Je mentionnerai une dernière observation qui est intéressante au point 

 de vue de la physique moléculaire et qui résulte non-seulement de ces expé- 

 riences, mais encore des recherches déjà publiées dans le Mémoire cité plus 

 haut : c'est qu'en général les substances comme le zinc , l'étain ou leurs 

 combinaisons qui sont oxydables et qui donnent, lors des actions chimiques, 

 des effets électriques énergiques, sont aussi celles qui dans le frottement 

 présentent les effets les plus marqués, quoique, dans ce cas, elles agissent 

 par une action toute spéciale et en dehors des réactions chimiques qui 

 pourraient s'opérer sur elles. « 



chimie. — Sur un nouveau moyen d'obtenir le silicium. (Lettre de 



M. Wohler à M. Dumas.) 



« Gottingue, 9 janvier i856. 



« Monsieur, 



» Permettez-moi de vous entretenir un moment d'une observation qui 

 m'a fait du plaisir, parce qu'elle est une des conséquences des beaux tra- 

 vaux de M. Sainte-Claire Deville sur l'aluminium et le silicium. En faisant 

 préparer de l'aluminium à l'aide delà kryolithe (3NaF -+- Al F 3 ), selon le 

 procédé nouvellement indiqué par M. H. Rose, j'essayai d'employer des 

 creusets de Hesse au lieu des creusets de fer. Alors j'obtins souvent des 

 globules d'aluminium couverts et traversés de cristaux hexagonaux d'une 

 matière noire à l'éclat métallique. En traitant cet aluminium par l'acide hy- 

 drochloriqne, il était facile d'obtenir cette matière sous forme de paillettes 

 à l'éclat métallique, très-semblable au graphite, mais avec une nuance 

 bleuâtre de plomb. C'était, vous le devinez, du silicium sous cette forme 

 remarquable qui a été découverte par M. Deville. 



» En réfléchissant sur le procédé par lequel, dans ce cas, le silicium est 

 réduit sous cette forme, il m'a paru probable que, par le contact du fluorure 

 alcalin avec la silice du creuset, il s'est formé du fluorure double de silicium 

 et de sodium, et que c'est cette combinaison de laquelle le silicium est ré- 

 duit par l'aluminium. En effet, cette idée s'est parfaitement confirmée, et à 

 présent je suis maître du procédé par lequel on obtient à volonté le silicium 

 à cet état cristallisé. On n'a qu'à fondre ensemble de l'aluminium avec un 

 excès du fluorure double de silicium et de potassium (3KF -t- 2 Si F 3 ) dans 

 un creuset ordinaire à la chaleur qui suffit à peu près pour fondre de l'ar- 

 gent. Après le refroidissement, en cassant le creuset, on trouve toujours, 

 au milieu du sel fondu, un culot bien arrondi, très-cassant, d'une texture 

 très-cristalline et d'une couleur de fer foncée. Cela paraît être cette combi- 



